## Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia
22 (3), 2023, 359 – 368
DOI : 10.14710/jkli.22.3.359-368

## Literature Review: Penggunaan Bahan Berbasis Limbah Sebagai
Adsorben untuk Degradasi Zat Warna pada Air Limbah
Septi Fatimatus Zahro, Sandyanto Adityosulindro *
Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia, Kampus Baru UI Depok, Jawa Barat 16424, Indonesia *Corresponding author: adityosulindro@eng.ui.ac.id
Info Artikel: Diterima 14 Maret 2023; Direvisi 9 Agustus 2023 ; Disetujui 15 Agustus 2023 Tersedia online : 14 September 2023 ; Diterbitkan secara teratur : Oktober 2023
Cara sitasi (Vancouver): Zahro SF, Adityosulindro S. Literature Review: Penggunaan Bahan Berbasis Limbah Sebagai Adsorben  untuk  Degradasi  Zat  Warna  pada  Air  Limbah.  Jurnal  Kesehatan  Lingkungan  Indonesia  [Online].  2023 Oct;22(3):359-368. https://doi.org/10.14710/jkli.22.3.359-368.

## ABSTRAK
Latar belakang: Penggunaan adsorben bahan limbah dari limbah pertanian, industri maupun bahan alam menjadi alternatif  baru  dalam  pengolahan  air  limbah  yang  mengandung  zat  warna.  Limbah  ini  dapat  menyebabkan berbagai masalah kesehatan bagi makhluk hidup mulai dari alergi, cidera permanen, asma, bahkan kanker. Tujuan review  artikel  ini  adalah  untuk  memberikan  informasi  tren  penelitian  penggunaan  adsorben  dari  bahan  limbah dalam penyisihan zat warna serta informasi mengenai komposisi bahan, dan pengaplikasiannya sebagai potensi alternatif baru bahan adsorben dalam pengolahan limbah.
Metode: Metode  dalam  penulisan  review  artikel  ini  dengan  metode  PRISMA  2020  menggunakan    PRISMA checklist melalui 27 identifikator yang telah disediakan. Seleksi artikel dilakukan dengan beberapa kriteria dari tahun  publikasi,  kata  kunci,  klasifikasi  bahan  adsorben,  serta  artikel  tentang  adsorpsi  secara  umum  sebagai pendukung.  Artikel  jurnal  terpilih  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  sebanyak  28  artikel  kemudian  dilakukan pengkajian serta pembahasan lebih lanjut.
Hasil: Hasil  review  artikel  yang  dikaji  sebanyak  50%  artikel  yang  memanfaatkan  limbah  pertanian  sebagai adsorben,  18%  artikel  memanfaatkan  limbah  industri,  dan  32%  artikel  memanfaatkan  bahan  alam.  Pengkajian dilakukan menyeluruh mengenai metode pembuatan adsorben, komposisi bahan adsorben, kemampuan adsorpsi, studi kinetika dan studi isotherm adsorpsi. Hasil kajian menunjukkan kemampuan adsorben bahan limbah sangat baik dengan efisiensi tertinggi hingga 99,95%. Metode pembuatan adsorben yang paling umum digunakan dengan aktivasi fisika. Model isotherm yang digunakan sebagian besar adalah Langmuir dengan kinetika adsorpsi pseudo orde kedua.
Simpulan : Potensi pemanfaatan adsorben dari bahan  limbah sangat besar, ditinjau dari persentase efisiensinya dan kelimpahan bahan baku. Dalam proses adsorpsinya dipengaruhi oleh kandungan bahan, luas permukaan, dan metode pembuatan adsorben.

## Kata kunci: Zat Warna; Adsorpsi; Limbah Pertanian; Limbah Industri; Bahan alam

## ABSTRACT
Title: Literature Review:  The Use of Waste Materials as Adsorbent for Degradation Dyes in Wastewater Background: Industrial, agricultural, and natural dyes can now be treated with adsorbents. This wastewater can cause  allergies,  serious  wounds,  asthma,  and  cancer.  This  article  review  discusses  current  research  trends  in using waste materials as dye removal adsorbents and their composition and possible usage as new, alternative adsorbents in the waste treatment sector.
Method: This article review used PRISMA 2020 with 27 identifiers and the checklist. Articles were selected by year, keywords, adsorbent material categorization, and adsorption in general. Following 28 article requirements, selected journal articles were researched and discussed.
Result: The analysis of the articles found that 32% of the articles used natural materials, 18% of the articles used industrial  waste,  and  50%  of  the  articles  used  agricultural  waste  as  an  adsorbent.  The  process  for  creating adsorbents, the make-up of adsorbent  materials, adsorption capacity, kinetic studies, and adsorption isotherm studies  were  all  thoroughly  evaluated.  The  study's  findings  demonstrate  that  waste  materials  have  excellent adsorbent properties, with the highest efficiency reaching up to 99.95%. Physical activation is the most  widely used adsorbent preparation technique. Most of the isotherm models in use have pseudo-second order adsorption kinetics and are Langmuir.
Conclusion : Given the percentage of efficiency and the abundance of raw materials, there is a very large potential for  using  adsorbents  made  from  waste  materials.  The  adsorbent's  surface  area,  material  composition,  and manufacturing process all have an impact on the adsorption process.
Keywords: Dyes; Adsorption; Agricultural waste; Industrial waste; Natural material

## PENDAHULUAN
Pewarna  adalah  senyawa  organik  aromatik dengan  struktur  kompleks  yang  larut  dalam  air 1 . Pewarna banyak digunakan di berbagai industri seperti di industri tekstil, kertas, sablon dan makanan. Sekitar 10-15% dari zat warna ini ditemukan dalam air limbah. Limbah yang mengandung pewarna dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Limbah berwarna  ini  dapat  menghalangi  penetrasi  sinar matahari  dan  oksigen  serta  mengganggu  fungsi ekosistem perairan 2 . Ada berbagai macam zat pewarna antara lain pewarna asam, pewarna kationik, pewarna disperse  ( Disperse  Dyes ),  pewarna  langsung  ( Direct Dyes ),  pewarna  reaktif,  pewarna  pelarut  ( Solvent Dyes ),  pewarna  belerang  ( Sulfur  dyes ),  dan  pewarna vat  ( Vat  Dyes ).  Klasifikasi  lengkap  pewarna  dapat dilihat  pada  CI  ( Color  Index )  yang  berisikan nama/nomor pewarna yang sudah dibedakan berdasarkan  kelas,  nomor,  dan  rona  warna 3 .  Dampak limbah  yang  mengandung  zat  warna  di  lingkungan dapat  mempengaruhi  kesehatan  makhluk  hidup (manusia  dan  hewan).  Bila  kontak  dengan  mata  akan menyebabkan cidera permanen dan rasa terbakar pada mata.  Bila  kontak  dengan  kulit  dapa  menyebabkan alergi,  iritasi  kulit  hingga  kanker.  Jalur  paparan  yang lain  melalui  inhalasi  dapat  menyebabkan  penyakit asma 4 .  Beberapa  zat  pewarna  yang  terdegradasi memiliki senyawa yang bersifat racun, mutagenik pada makhluk hidup 5 .
Berbagai teknik pengolahan telah digunakan untuk menghilangkan  polutan  warna  pada  air  limbah, termasuk  pengolahan  biologis,  adsorpsi,  kimia, oksidasi, koagulasi, filtrasi membran, dan fotodegradasi.  Diantaranya,  adsorpsi  adalah  teknik yang  paling  populer  karena  efisiensi,  kesederhanaan operasional,  biaya  rendah  dan  kebutuhan  energi  yang rendah 5 .  Proses  adsorpsi  merupakan  suatu  proses perpindahan  massa  yang  berlangsung  di  dalam permukaan  pori-pori  adsorben  serta  terjadi  pada  dua fasa  yaitu  gas-padat  atau  cair  padat 6 .  Penggunaan karbon aktif komersial sebagai adsorben paling sering digunakan  untuk  menghilangkan  berbagai  zat  warna, namun  harganya  terlalu  mahal  dan  sulit  untuk
diregenerasi 7 .  Biaya  penggunaan  karbon  aktif  yang mahal  serta  sulitnya  proses  regenerasi  maka  pada beberapa  penelitian  terdahulu  memanfaatkan  bahan yang  lebih  murah  sebagai  alternatif  baru  bahan pembuatan  adsorben 8 .  Mereka  menggunakan  bahan murah  tersebut  secara  langsung  atau  dimodifikasi dengan  larutan  kimia  maupun  aktivasi  secara  termal untuk  membuat  alternatif  karbon  aktif 9 .  Beberapa bahan  murah  diambil  dari  bahan  limbah  pertanian, limbah industri, maupun bahan alam (bentonite, clay ). Beberapa  tahun  terakhir,  banyak  limbah/produk sampingan  dan  bahan  dari  alam  telah  diteliti  sebagai adsorben  untuk  menghilangkan  pewarna  dari  air limbah,  seperti  kulit  pisang,  daun  kayu  putih, fly  ash batubara, fly  ash granular,  daun  populus,  limbah biomassa,  daun  teh,  dan  daun  jagung.  Serta penggunaan  bahan  lempung  yaitu  montmorillonit, zeolit, bentonit dan kaolinit, sebagai adsorben dengan daya serap tinggi 5,10 .
Beberapa  bahan  dari  limbah  tersebut  dianggap ideal  untuk  diproduksi  sebagai  adsorben 9 .  Adsorben dapat  dikatakan  baik  apabila  memiliki  sifat  struktur permukaan yang stabil pada bahan kimia 11 . Salah satu pemanfaatan  bahan  limbah  sebagai  adsorben  yaitu ampas tebu untuk penyisihan zat warna napthol yellow S memiliki potensi sangat besar dalam penerapannya di Indonesia 12 .  Ditinjau  dari  produksi  tebu  yang  sangat melimpah  yiatu  >  2,25  juta  ton  pertahunnya  dimana tebu merupakan bahan baku produksi gula. Dari proses produksi  gula  tersebut  menghasilkan  32-40%  ampas tebu  yang  nantinya  akan  dibuang  sebagai  limbah 12 . Selain  itu  kemampuan  penyisihan  zat  warna  pada ampas  tebu  yang  telah  dilaporkan  dalam  penelitian yaitu  >90% 12 .    Potensi  pemanfaatan  bahan  limbah sebagai  adsorben  dapat  ditinjau  dari  dua  poin  yang telah  disebutkan  yaitu  dari  kelimpahan  bahan  baku serta kemampuan adsorpsi polutan. Arah pemanfaatannya  diharapkan  dapat  menekan  biaya operasional  dan  pemeliharaan  pengolahan  limbah untuk  menjamin  keberlangsungan  pengelolaan  dan sebagai  bentuk  kontribusi  dalam  menjaga  kelestarian lingkungan.
Dalam  penerapannya  menurut  perfektif green chemistry
efisiensi dan kemudahan dalam pengoperasiannya  menjadi  fokus  utama  dalam pengolahan  limbah 13 .  Artikel  review  ini  akan memberikan  informasi  mengenai  pemanfaatan  bahan limbah dari limbah industri, pertanian, dan bahan alam untuk dimanfaatkan sebagai alternatif bahan adsorben dalam penyisihan zat warna yang terkandung dalam air limbah.  Hasil  kajian  ini  akan  menentukan  potensi pemanfaatan  bahan-bahan  tersebut  untuk  pengolahan limbah.

## MATERI DAN METODE
Metode  dalam  penulisan  artikel  review  ini adalah systematic  literature  review menggunakan metode PRISMA  Checklist  2020 .  Metode  tersebut merupakan  metode  sistematis  yang  dilakukan  dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi lebih dalam  penelitian  sebelumnya  melalui  pendekatan metedologinya.  Dalam  tahapannya  terdiri  dari
identifikasi  kata  kunci, screening dokumen,  dan pemilihan dokumen. Metode seleksi artikel dilakukan dengan  kriteria  inkusi  dan  ekslusi.  Kriteria  inklusi meliputi  artikel  yang  diambil  dari  tahun  2013  hingga 2022  baik  artikel  nasional  maupun  internasional melalui Science  Direct dan Google  Scholar .  Artikel yang terpilih bisa diakses dan full pdf, serta membahas tentang adsorben dari  bahan  limbah untuk penyisihan zat  warna.  Kriteria  eklusi  yang  ditetapkan  antara lain artikel  yang  membahas  proses  adsorpsi  secara  umum dan artikel review lainnya yang publikasinya di bawah tahun  2013.  Pencarian  artikel  dari  kata  kunci  dan klasifikasi  bahan  limbah  yang  dijadikan  sebagai adsorben.  Review  artikel  ini  memaparkan  detail  data penelitian adsorpsi terkait klasifikasi bahan, komposisi, luas permukaan adsorben, data parametrik (variasi dosis, waktu kontak, pH, suhu, dan konsentrasi polutan), efisiensi penyisihan, studi isotherm, dan studi kinetika. Berikut skema review artikel:
Gambar 1. Skema Review Artikel Berdasarkan PRISMA 2020 http://www.prisma-statement.org/

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil temuan dari 28 artikel yang dikaji terdiri dari 50% artikel yang memanfaatkan limbah pertanian sebagai adsorben, 18% memanfaatkan limbah industri, dan  32%  memanfaatkan  bahan  alam  (lempung, bentonite,  dll).  Penggunaan  ketiga  bahan  adsorben tersebut  sangat  berdampak  positif  bagi  lingkungan yaitu  pengurangan  timbulan  limbah  yang  dibuang  di TPA  (Tempat  Pembuangan  Akhir).  Komposisi  yang terkandung  dalam  ketiga  bahan  tersebut  memiliki pengaruh  penting  dalam  proses  adsorpsi.  Limbah pertanian  yang  dikaji  meliputi  kulit  pisang,  daun jagung,  kulit  salak,  daun  teh,  ampas  tebu,  tempurung kemiri, biji apel, casuarina, switeria mahagoni, serbuk gergaji,  daun  populus,  walnut,  pine  bark,  dan  daun kayu  putih  ( eucalyptus ).  Beberapa  limbah  pertanian tersebut  memiliki  kandungan  yang  sama  berupa
selulosa, monosakarida, sukrosa, dan lignin. Kandungan tersebut termasuk dalam komposisi kimia suatu  biomassa  dan  merupakan  penyusun  utama  dari tanaman 14 .  Kandungan  selulosa,  hemiselulosa,  lignin tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  pembuatan karbon  aktif.  Karena  di  dalam  kandungan  tersebut terdapat  unsur  karbon  dan  memiliki  gugus  aktif penyerap  polutan.  Bahan  dari  limbah  pertanian keberadaannya  di  alam  cukup  melimpah  sehingga memiliki  potensi  yang  sangat  besar  untuk  dijadikan sebagai bahan pembuatan adsorben.
Limbah industri seperti abu terbang/layang ( fly ash ),  lumpur  WTP  (Water  Treatment  Plant)  dan adsorben  dari  bahan  alam  dilaporkan  memiliki kandungan yang sama yaitu kandungan silika. Dilansir dari  penelitian  oleh  Filho  et  al  (2021)  menemukan kandungan  SiO 2 dan  Al 2 SO 4 didalam  lumpur  WTP
masing-masing sebesar 34,15% dan 16,46%. Potgieter et  al  (2020)  juga  memaparkan  kandungan  SiO 2 pada abu  terbang  (fly  ash)  sebesar  52,59%,  Al 2 O 3 sebesar 34,58%.  Pada  bahan  alam  (abu  vulkanik)  juga ditemukan  kandungan  SiO 2 sebesar  60%  dan  Al 2 O 3 20%  serta  unsur  radioaktif.  Silika  adalah  zat  kimia padat yang sering digunakan sebagai adsorben dengan karakteristik  hidrofilik,  stabil  secara  termal  dan mekanis,  serta  memiliki  kemampuan  inert.  Dalam penggunaannya  sebagai  adsorben  ditentukan  dari struktur  internal,  ukuran  partikel,  porositas,  luas permukaan,  resistivitas  dan  polaritas  serta  adanya gugus  aktif  pada  permukaan  bahan  tersebut.  Didalam silika  terdapat  dua  gugus  penting  dalam  proses adsorpsi  yaitu  gugus  silanol  (-SiOH)  serta  gugus siloksan  (Si-O-Si).  Pada  gugus  siloksan  memiliki rantai  lurus  yang  reaktif  dengan  logam  alkali.  Gugus siloksan dapat membentuk struktur lingka  yang dapat mengadakan kemisorpi dalam air. Silika juga memiliki sifat  penyerap  atau  sifat  adsorptif  dikarenakan memiliki  situs-situs  aktif  yang  tersebar  pada permukaannya.  Komponen  silika,  alumina  yang terkandung  dalam  suatu  bahan  dapat  disintetsis menjadi  material  yang secara struktural  mirip dengan zeolite.
Dalam  pengaplikasiannya  diperlukan  metode khusus dalam pembuatan adsorben. Berdasarkan hasil kajian  pembuatan  adsorben  dari  bahan  alam  ataupun limbah  menggunakan  metode  yang  berbeda-beda. Paling umum dalam pembuatan adsorben dengan cara aktivasi fisik dan kimia. Aktivasi adsorben secara fisik dalam  prosesnya  membutuhkan  suhu  yang  tinggi  dan waktu  aktivasi  lebih  lama  dibandingkan  dengan  cara aktivasi  kimia.  Tetapi  dalam  aktivasi  kimia  adsorben
membutuhkan pencucian menyeluruh karena penggunaan  bahan  kimia  seperti  HNO 3 ,  HCl,  NaOH, KaOH  bergantung  pada  bahan  adsorben  yang digunakan.  Proses  ini  dilakukan  untuk  memperluas permukaan adsorben sehingga dapat menyerap polutan dengan  baik.  Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh Utomo  et  al  (2019)  ampas  tebu  dijadikan  sebagai adsorben  dengan  dikalsinasi  pada  suhu  400 ℃ serta ditambahkan zat kimia berupa H 2 SO 4 luas permukaan adsorben yang semula 31,87 m 2 /g menjadi 66-72 m 2 /g. Sehingga kapasitas adsorpsinya meningkat sebagaimana  peningkatan  luas  permukaan  adsorben. Menurut  Utomo et  al. (2019) pada proses  aktivasi  zat kimia  berupa  asam  memungkinkan  terbentuknya gugus-gugus  aktif  pada  struktur  karbon  aktif,  hal tersebut  dapat  meningkatkan  kemampuan  adsorpsi. Metode  aktivasi  fisik  yang  biasa  digunakan  dengan pemanasan  pada  suhu  tertentu  yang  bertujuan  untuk menghancurkan  unsur  organik  yang  tidak  diperlukan dan  termasuk  metode  aktivasi  adsorben  yang  paling mudah  dibandingkan  dengan  aktivasi  kimia.  Proses aktivasi fisik dengan metode kalsinasi pada suhu 550 ℃ dilakukan  untuk  menghilangkan  kandungan  air  dan hidrokarbon.  Beberapa  macam  metode  dan  bahan aktivator  yang  digunakan  dalam  pembuatan  adsorben bertujuan  untuk  memperluas  pori-pori  adsorben/luas permukaannya  dan  untuk  menghilangkan  beberapa senyawa pengganggu proses adsorpsi serta membantu pembentukan  gugus  fungsi  yang  berperan  penting dalam  proses  adsorpsi.  Dari  28  artikel  yang  dikaji ( Tabel 1. ) mengenai metode pembuatan adsorben yang paling umum dilakukan yaiut dengan aktivasi fisika.
Tabel 1 Pengaplikasian adsorben dari bahan limbah maupun dari alam dan kondisi penelitianya
Referensi Bahan Adsorben Dan Polutan Target Metode Pembuatan Adsorben dan Luas Permukaan Adsorben (m 2 /g) Efisiensi Penyisihan (%) dan Kapasitas Adsorpsi (mg/g) Ukuran Partikel Adsorben ( µm) dan Kandungan Adsorben Variasi Parameter adsorpsi Waktu Kontak (menit) dan Dosis Adsorben (g/L) pH dan Konsentrasi Polutan (mg/L) Suhu (℃) dan Kecepatan Pengadukan (rpm) Studi Isotherm dan Kinetika Adsorben Limbah Pertanian Fadhil and Eisa al (2019) 16 Limbah Daun Jagung [Methyl Orange*] Tanpa Aktivasi dan Aktivasi Kimia (HCl) [N/A] 22-93% [N/A] <125 6,6% lignin 1440-5760 [5-25] 3-11 [10-50] 20-60 [150] Freundlinch, Pseudo Orde Pertama (Tanpa
Aktivasi)
Langmuir,
Pseudo Orde Kedua (Teraktivasi) Zuorro et al (2013) 17 Limbah Daun The
[Reactive
Green 19 (RG19) dan Reactive Violet 5 (RV5)*] Tanpa Aktivasi dan Aktivasi Fisik [N/A] 98,8% dan 72,8% [N/A] <500 [N/A] 60 [5-40] N/A [50 dan 100] 25 [N/A] N/A
Referensi Bahan Adsorben Dan Polutan Target Metode Pembuatan Adsorben dan Luas Permukaan Adsorben (m 2 /g) Efisiensi Penyisihan (%) dan Kapasitas Adsorpsi (mg/g) Ukuran Partikel Adsorben ( µm) dan Kandungan Adsorben Variasi Parameter adsorpsi Waktu Kontak (menit) dan Dosis Adsorben (g/L) pH dan Konsentrasi Polutan (mg/L) Suhu (℃) dan Kecepatan Pengadukan (rpm) Studi Isotherm dan Kinetika Fatimah et al (2021) 13 Limbah Kulit Salak [Methylen e Blue* Limbah Batik**] 13 Aktivasi Fisik (Kalsinasi) [15,73] 70-90% [N/A] ≤ 149 [N/A] 50 [0,2-1] 4-9 [10-50] N/A Langmuir, Pseudo Orde Pertama Utomo et al (2019) 12 Ampas Tebu [Napthol Yellow* Limbah Batik**] Aktivasi Fisik (Kalsinasi) dan Aktivasi Kimia (H 2 SO 4 ) [66-72] 95,81% [N/A] ≤ 125 [N/A] 15-90 [0,05 – 2,3 g] N/A [300] N/A N/A Tripelo Fladinir et al (2022) 18 Tempurun g Kemiri [Napthol Merah*] Aktivasi Kimia (NaCl) [N/A] 12,29% [N/A] 841, 400, 250 [N/A] 120 [4-12] N/A N/A N/A Adebayo et al (2020) 19 Biji Apel Ackee [Congo Red (CR), Malachite green (MG)*] Aktivasi Kimia (HCl) [100] [N/A] 1439,9 (CR) dan 706,72 (MG) < 106 [N/A] 0-480 [3–6] 2-10 [1500] 25 [N/A] Liu (CR, MG) Elovich (CR) Pseudo Orde Kedua (MG) Amran and Zaini (2021) 20 Casuarina [Methylen e Blue (MB), Congo red (CR)*] Aktivasi kimia (NaOH) [227-1181] [N/A] 530 (MB), 232 (CR) N/A 46,66% Karbon 120 [1] 3-10 [5-1000] 30-60 [N/A] Langmuir Pseudo Orde Kedua Ghosh et al (2020) 21 Swietenia mahagoni [Methyl Orange*] Aktivasi fisik kimia (NaOH) [N/A] [N/A] 6,071 1000-5000 [N/A] 120 [1-30] 3-11 [10-100] 25 [200] Langmuir Pseudo Orde Kedua Khan and Nazir (2015) 22 Serbuk Gergaji [Bromothy mol Blue*] Aktivasi dengan metode kopresipitasi [N/A] [N/A] 217,39– 225,13 N/A 10-50 [0,25-1] 2-10 [200-500] 30 [N/A] Langmuir Pseudo Orde Kedua Rahadi et al (2019) 23 Kulit Pisang [Methyl Orange*] Aktivasi Fisik [N/A] 16,28%- 28,15% [N/A] N/A 30-120 [0-1] N/A [50] N/A [200] N/A Shah et al (2021) 24 Daun Populus [Methyl Orange*] Aktivasi Fisik [N/A] [N/A] 90,44 N/A 10-100 [0,2-0,6] 3-12 [5-100] N/A Langmuir Pseudo Orde Pertama Uddin and Nasar (2020) 25 Walnut Shell Powder [Methylen Blue*] Aktivasi Kimia (HCl) [N/A] 90% [4,7– 36,63] N/A [45,93% karbon, 54,07% oksigen] 1400 [0,1-1] 2-10 [50-200] 20-25 [50-200] Langmuir Pseudo Orde Kedua
Referensi Bahan Adsorben Dan Polutan Target Metode Pembuatan Adsorben dan Luas Permukaan Adsorben (m 2 /g) Efisiensi Penyisihan (%) dan Kapasitas Adsorpsi (mg/g) Ukuran Partikel Adsorben ( µm) dan Kandungan Adsorben Variasi Parameter adsorpsi Waktu Kontak (menit) dan Dosis Adsorben (g/L) pH dan Konsentrasi Polutan (mg/L) Suhu (℃) dan Kecepatan Pengadukan (rpm) Studi Isotherm dan Kinetika Al Zawahreh et al (2022) 26 Pine bark compost [Zat warna tekstil**] Tanpa Aktivasi [22,4] [N/A] 16,8-127,1 250-500 [N/A] 1440 [10] 3 [5-200] 25 [N/A] Langmuir [N/A] Anastopou los et al (2022) 9 Eucalyptus [Zat Warna dan Logam Berat*] Proses Karbonasi [N/A] [N/A] 3,15-342,03 N/A 120 [8] 3-10 [100] 25-45 [N/A] Langmuir Pseudo Orde Kedua Adsorben Limbah Industri Taufiq et al (2018) 27 Abu terbang/ab u layang (Fly Ash) [Remazol Biru*] Aktivasi fisik kimia [45,77] 94% [N/A] N/A N/A [0,05-0,2] 4-10 [50-200] N/A N/A Pethkar et al (2020) 28 Abu terbang/ab u layang bentuk Granular
[Methyl Orange*] Aktivasi Fisik kimia [N/A] 55%-85% [N/A] 5 [N/A] N/A 5,5 [1-20] N/A Freundlich [N/A] Potgieter et al (2021) 29 Abu terbang/ab u laying (Fly Ash) [Methyl Orange*] Aktivasi fisik kimia [N/A] 96,68%- 99,95% [N/A] N/A [52,59% SiO 2 dan 34,59% Al 2 O 3 ] 1440 [10-134] N/A N/A Freundlich Pseudo Orde Kedua Filho et al (2021) 30 Lumpur WTP (Water Treatment Plant) [Methylen e blue*] Aktivasi fisik kimia [582] 94,65% [N/A] N/A 0 – 40 [N/A] 4-12 [0,4-20] N/A N/A Laib et al (2021) 31 Lumpur WTP (Water Treatment Plant) [Methylen e Blue, Anionic Reactive Blue*] Aktivasi Fisik dan modifikasi dengan impregnasi sederhana menggunaka n besi nitrat [N/A] [N/A] 40,16 dan 46,08 N/A 0-30 [0,5-2,5] 2-8 [10-200] N/A Langmuir Pseudo Orde Kedua Adsorben Bahan Alam Momina et al (2020) 10 Bentonite [Methylen Blue*] Tanpa aktivasi [N/A] 70% [N/A] N/A 15-150 [14] N/A [30-200] 30 [250] Sips Pseudo Orde Kedua Aljbour et al (2017) 2 Bentonite [Congo Red*] Aktivasi fisik dan modifikasi bentonite dengan TiO 2 [N/A] 81,3%- 99,4% [N/A] N/A 60 [0,15 g] N/A [50-250] N/A Langmuir [N/A]
Referensi Bahan Adsorben Dan Polutan Target Metode Pembuatan Adsorben dan Luas Permukaan Adsorben (m 2 /g) Efisiensi Penyisihan (%) dan Kapasitas Adsorpsi (mg/g) Ukuran Partikel Adsorben ( µm) dan Kandungan Adsorben Variasi Parameter adsorpsi Waktu Kontak (menit) dan Dosis Adsorben (g/L) pH dan Konsentrasi Polutan (mg/L) Suhu (℃) dan Kecepatan Pengadukan (rpm) Studi Isotherm dan Kinetika Lubis et al (2016) 15 Bentonite [Napthol Blue Black*] Aktivasi Fisik Kimia dan modifikasi bentonite dengan TiO 2 [N/A] [N/A] 1,496 N/A [55,76% SiO 2 dan 25,36% Al 2 O 3 ] 120 [0,2-1] 3-11 [5-25] N/A Langmuir [N/A] Atirza et al (2018) 32 Tanah Liat [Napthol*] Aktivasi Fisik [N/A] 65,65% - 82,81% [N/A] 100 [N/A] 15-180 [0,5-2 g] [25-250] N/A Freundlich Pseudo Orde Kedua Bentahar et al (2018) 33 Natural Clay [Methylen Blue*] Aktivasi Kimia (HCL 5M) [N/A] [N/A] 322,58 N/A 20-120 [0,4-4] 3-10 [100-900] 22-60 ℃ [300] Langmuir Pseudo Orde Kedua Imandiani et al (2018) 34 Natural Zeolite [Napthol*] Aktivasi Kimia (HCl) [N/A] 98,92% [N/A] 2,41 [Si 10,6% dan Al 5,4%] N/A [100] N/A [400-1000] N/A N/A Ulfindraya ni et al (2019) 11 Lumpur Vulkanik Sidoarjo [Methyl Orange*] Aktivasi dengan metode kopresipitasi [N/A] 81,39% [0,081] N/A [78,56% SiO 2 ] N/A
N/A
[20] N/A N/A Kamarudi n et al (2019) 35 Lumpur Vulkanik Sidoarjo [Methyl Orange*] Aktivasi Fisik (Kalsinasi) [45,59] [N/A] [833,3] 90-140 [N/A] 0-30 [0,25-2] 3-10 [30-250] N/A [300] Langmuir Pseudo Orde Kedua Salamah et al (2018) 36 Abu Vulkanik Merapi Limbah Batik**] Aktivasi Fisik (Kalsinasi) [4,10] 20-59%- 49,64% [N/A] ≤ 149 [60% SiO 2 dan 20% Al 2 O 3 ] 50 [50-250] pH dan konsentrasi air limbah rill
Temperature air limbah rill [N/A]
N/A
Ket: *Limbah Sintetik, **Limbah Rill, N/A data tidak disebutkan di artikel jurnal, (data yang tertera merupakan data olahan dengan satuan diseragamkan)
Beberapa  artikel  hasil  temuan  dirangkum dalam Tabel 1. dimana pengaplikasian berbagai bahan dari alam maupun limbah baik dari pertanian maupun industri  memiliki  tingkat  efektivitas  yang  beragam dalam penyisihan polutan warna pada air limbah. Pada penelitian  yang  dilakukan  Utomo  et  al  (2019) menggunakan  ampas  tebu  sebagai  adsorben  dalam penyisihan zat warna napthol kuning dengan efisiensi penyisihan  hingga  83,93%.  Sedangkan  penggunaan daun  jagung  oleh  Fadhil  dan  Eisa  (2019)  untuk penyisihan  zat  warna methyl  orange efisiensinya sebesar 93%. Pada adsorben dari bahan alam (lumpur vulkanik  Sidoarjo)  efisiensi  penyisihan  zat  warnanya hingga  81,39%  untuk  polutan  methyl  orange.
Ketersediaan  bahan  adsorben  tersebut  juga  melimpah sehingga  tidak  sulit  jika  akan  diaplikasian  ke  skala besar. Namun perlu dipertimbangkan terkait harga dari segi  ekonomis  serta  faktor  lain  yang  mendukung. Kajian tentang biaya pengolahan dengan menggunakan bahan adsorben berbasis limbah pernah dilakukan oleh beberapa  penelitian,  diantaranya  pada  penelitian Potgieter  et  al  (2021)  menggunakan  bahan  adsorben dari  limbah  industri  yaitu  abu  layang  ( fly  ash )  pada pengoperasian sistem kolom pada proses adsorpsi lebih efektif  dalam  pengaplikasian  langsung  dilapangan. Perhitungan   biaya dilakukan pada 100 ml air dengan konsentrasi 500 ppm zat warna diolah hingga menjadi 1  ppm  pada  sistem  batch  dan  sistem  kolom.  Dengan
kapasitas  adsorpsi    batch  (3,9  mg/g)  dan    kolom  (8,9 mg/g)  biaya  yang  dikeluarkan    2500  rand/hari  untuk sistem batch dan 1094 rand/hari untuk sistem kolom 29 . Jika dikonversikan ke rupiah per tahun ini yaitu sekitar Rp 2.092.000 (sistem batch), dan  Rp 915.000 (sistem kolom),  nilai  tersebut  berlaku  untuk  wilayah  afrika. Kajian tentang biaya juga dilakukan untuk pengolahan polutan zat warna pada air tanah yang tercemar dengan adsorben dari bahan alam (bentonite). Dalam efisiensi penyisihan polutan zat warna hingga 90% pada 100 m 3 air  olahan  membutuhkan    1  kg  adsorben  bentonite, biaya  yang  dibutuhkan  yaitu  0,04  –  0,06  euro  atau sekitar  Rp  655  –  Rp  983.  Jumlah  biaya  tersebut dinyatakan  pada  jurnal  artikel  lebih  ekonomis dibandingkan  menggunakan  karbon  aktif  komersil. Harga  bentonite  berkisar  49-52  euro/ton  sedangkan harga  karbon  aktif  komersil  sebesar  170-425 euro/ton 38 .  Dari  kedua  jurnal  yang  mengkaji  tentang biaya  dapat  disimpulkan  bahwa  menggunakan adsorben berbasis limbah lebih murah jika dibandingkan dengan adsorben karbon aktif komersil, hal ini tentu perlu dikaji lebih lanjut untuk kebutuhan pengolahan dan pasar di Indonesia. Hasil temuan lain beberapa  penelitian  melakukan  investigasi  pengaruh parameter operasional proses adsorpsi untuk mengoptimalkan  pengolahan.  Selain  itu  dilakukan studi  isotherm  dan  kinetika  yang  dapat  memprediksi interaksi  antara  adsorben  dan  adsorben,  laju  proses adsorpsi,  waktu  kesetimbangan,  dan  efektivitas adsorpsi.  Beberapa  data  tersebut  dapat  digunakan sebagai acuan perencanaan penerapan sistem adsorpsi di lapangan. Disimpulkan bahwa model isotherm yang sesuai  dengan  kondisi  penelitian  sebagain  besar menganut model isotherm serta model kinetika berupa pseudo orde kedua.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil kajian 28 artikel,  beberapa bahan adsorben memiliki kandungan yang sama  yaitu kandungan  selulosa,  lignin  (limbah  pertanian)  serta kandungan  silika  (limbah  industri  dan  bahan  alam). Kandungan  tersebut  menandakan  bahwa  bahan tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  adsorben.  Proses pembuatan  adsorben  yang  paling  umum  digunakan dengan  aktivasi  fisika  (kalsinasi).  Pada  hasil  efisiensi penyisihan  zat  warna  dengan  bahan  adsorben  yang dikaji  tertinggi  mencapai  99,95%.  Proses  adsorpsi dapat dioptimalkan dengan variasi parameter adsorpsi yang  meliputi  waktu  kontak,  dosis,  pH,  suhu  dan konsentrasi polutan. Hasil studi isotherm dan kinetika pada  artikel  yang  dikaji  terbanyak  menganut  model langmuir  dan  pseudo  orde  kedua.  Ditinjau  dari  hasil tersebut,  potensi  pengaplikasian  adsorben  dari  bahan limbah untuk penyisihan zat warna sangat menjanjikan dilihat  dari  persentase  penyisihannya  dan  potensi kelimpahan bahan baku yang ada di Indonesia. Namun karena  arah  pemanfaatan  belum  optimal,  adsorben tersebut  tidak  dijual  bebas  dipasaran  sehingga  dalam pemanfaatan  skala  besar  belum  dapat  dilakukan. Beberapa aspek penting yang harus dikaji lebih lanjut
untuk  menambah  nilai  potensi  adsorben  dari  bahan limbah  yaitu  kajian  regenerasi  adsorben,  biaya pembuatan adsorben, biaya operasional dan pemeliharan  unit  pengolahan  dalam  skala  besar (industri).  Beberapa  aspek  biaya  tersebut  perlu dibandingkan dengan penggunaan adsorben komersil.

## DAFTAR PUSTAKA
1.   Katheresan  V,  Kansedo  J,  Lau  SY.  Efficiency  of various recent wastewater dye removal methods: A review.  Journal  of  Environmental  Chemical Engineering. 2018 Aug;6(4):4676–97. https://doi.org/10.1016/j.jece.2018.06.060
2.   Aljbour SH, Al-Harahsheh AM, Aliedeh MA, Al- Zboon  K,  Al-Harahsheh  S.  Phosphate  removal from aqueous solutions by using natural Jordanian zeolitic  tuff.  Adsorption  Science  &  Technology. 2017 May;35(3–4):284–99.
https://doi.org/10.1177/0263617416675176
3.   Gupta  VK,  Suhas.  Application  of  low-cost adsorbents for dye removal – A review. Journal of
Environmental Management. 2009 Jun;90(8):2313–42. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2008.11.017
4.   AL-Jobouri IS, Dhahir SA, AL-Saade KA. Congo red  Adsorption  on  Bentonite  and  Modified Bentonite. 2013;18.
5.   Jalil  AA,  Triwahyono  S,  Adam  SH,  Rahim  ND, Aziz  MAA,  Hairom  NHH,  et  al.  Adsorption  of methyl orange from aqueous solution onto calcined Lapindo  volcanic  mud.  Journal  of  Hazardous Materials. 2010 Sep;181(1–3):755–62. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2010.05.078
6.   Ruhmawati T, Budiasyah T, Setiawan R. Efisiensi Penyisihan  Kadar  Amoniak  Limbah  Cair  Rumah Sakit  dengan  Proses  Adsorpsi  Karbon  Aktif  Bijih
Plastik.  Jurnal  Kesehatan  Lingkungan  Indonesia. 2020 Oct 1;19(2):82–8. https://doi.org/10.14710/jkli.19.2.82-88
7.   Yagub MT, Sen TK, Afroze S, Ang HM. Dye and its removal from aqueous solution by adsorption: A review. Advances in Colloid and Interface Science. 2014 Jul;209:172–84. https://doi.org/10.1016/j.cis.2014.04.002
8.   Fatimah  Rahmayani,  Siswarni  MZ.  Pemanfaatan Limbah  Batang  Jagung  Sebagai  Alternatif  Pada Pengurangan  Kadar  Klorin  Dalam  Air  Olahan (Treated  Water).  J  Teknik  Kimia.  2013  Jun 19;2(2):1–5.
https://doi.org/10.32734/jtk.v2i2.1427
9.   Anastopoulos  I,  Ahmed  MJ,  Hummadi  EH. Eucalyptus-based materials as adsorbents for heavy metals  and  dyes  removal  from  (waste)waters. Journal of Molecular Liquids. 2022 Jun;356:118864.
https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.118864
10.  Momina, Mohammad S, Suzylawati I. Study of the adsorption/desorption  of  MB  dye  solution  using bentonite  adsorbent  coating.  Journal  of  Water
Process Engineering. 2020 Apr;34:101155. https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2020.101155
11.  Ulfindrayani  IF,  Ikhlas  N,  A’yuni  Q,  Fanani  N, Gaol BL, Lestari D. Pengaruh Ekstraksi SiO2 dari Lumpur Lapindo Terhadap Daya Adsorpsinya pada Larutan  Metil  Orange.  CHEESA.  2019  Dec 18;2(2):50.
https://doi.org/10.25273/cheesa.v2i2.5108
12.  Utomo WP, Santoso E, Yuhaneka G, Triantini AI, Fatqi  MR,  Huda  MF,  et  al.  Studi  Adsorpsi  Zat Warna  Naphthol  Yellow  S  Pada  Limbah  Cair Menggunakan  Karbon  Aktif  dari  Ampas  Tebu.
Jurnal Kimia. 2019 Jan 16;13(1):104. https://doi.org/10.24843/JCHEM.2019.v13.i01.p1
6
13.  Fatimah  I,  Sahroni  I,  Dahlyani  MSE,  Oktaviyani AMN,  Nurillahi  R.  Surfactant-modified  Salacca zalacca skin as adsorbent for removal of methylene blue  and  Batik’s  wastewater.  Materials  Today: Proceedings. 2021;44:3211–6. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.11.440
14.  Aprilia  Lestari  V,  Bagus  Priambodo  T.  Kajian Komposisi Lignin dan Selulosa dari Limbah Kayu Sisa  Dekortikasi  Rami  dan  Cangkang  Kulit  Kopi Untuk Proses Gasifikasi Downdraft. JEnLing. 2020 Nov
25;16(1):1–8. https://doi.org/10.29122/jel.v16i1.4572
15.  Lubis S, Sheilatina S, Nika S, Putra V. Adsorption of Naphthol Blue Black Dye onto Acid Activated Titania  Pillared  Bentonite:  Equilibrium  Study. Orient  J  Chem.  2016  Aug  25;32(4):1789–97. https://doi.org/10.13005/ojc/320407
16.  Fadhil OH, Eisa MY. Removal of  Methyl Orange from Aqueous Solutions by Adsorption Using Corn Leaves  as  Adsorbent  Material.  jcoeng.  2019  Apr 1;25(4):55–69. https://doi.org/10.31026/j.eng.2019.04.05
17.  Zuorro  A,  Lavecchia  R,  Medici  F,  Piga  L.  Spent Tea Leaves as a Potential Low-cost Adsorbent for the  Removal  of  Azo  Dyes  from  Wastewater.  In Florence:  Associazione  italiana  di  ingegneria chimica;
2013. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.8
03.26
18.  Tripelo Fladinir A, Prasetyo Suseno H, Sunarsih* S.  Efektivitas  Karbon  Aktif  Tempurung  Kemiri Dalam  Menurunkan  Kadar  Warna  Naftol  Merah Limbah  Cair  Industri  Batik.  Jurtek.  2022  Jun 19;15(1):30–7.
https://doi.org/10.34151/jurtek.v15i1.3985
19.  Adebayo  MA,  Adebomi  JI,  Abe  TO,  Areo  FI. Removal  of  aqueous  Congo  red  and  malachite green using ackee apple seed–bentonite composite. Colloid  and  Interface  Science  Communications. 2020
Sep;38:100311. https://doi.org/10.1016/j.colcom.2020.100311
20.  Amran F, Zaini MAA. Sodium hydroxide-activated Casuarina  empty  fruit:  Isotherm,  kinetics  and thermodynamics of methylene blue and congo red adsorption. Environmental Technology &
Innovation. 2021 Aug;23:101727.
https://doi.org/10.1016/j.eti.2021.101727
21.  Ghosh GC, Chakraborty TK, Zaman S, Nahar MN, Kabir  AHME.  Removal  of  Methyl  Orange  Dye from  Aqueous  Solution  by  a  Low-Cost  Activated Carbon  Prepared  from  Mahagoni  (Swietenia mahagoni)  Bark.  Pollution  [Internet].  2020  Jan [cited 2022 Jul 2];6(1). Available from: https://doi.org/10.22059/poll.2019.289061.679
22.  Khan TA, Nazir M. Enhanced adsorptive removal of  a  model  acid  dye  bromothymol  blue  from aqueous solution using magnetic chitosan-bamboo sawdust  composite:  Batch  and  column  studies. Environ  Prog  Sustainable  Energy.  2015  Aug 9;34(5):1444–54. https://doi.org/10.1002/ep.12147 23.  Rahadi  B,  Haji  ATS,  Universitas  Brawijaya,
Robbaniyah  I,  Universitas  Brawijaya.  Analisis Penurunan  Konsentrasi  Methyl  Orange  Dengan Biosorben Kulit Pisang Cavendish (Musa Acuminata  Cv.  Cavendish).  JSAL.  2019  Aug 31;6(2):29–35.
https://doi.org/10.21776/ub.jsal.2019.006.02.5 24.  Shah  SS,  Sharma  T,  Dar  BA,  Bamezai  RK. Adsorptive  removal  of  methyl  orange  dye  from aqueous  solution  using  populous  leaves:  Insights from kinetics, thermodynamics and computational studies.
Environmental Chemistry
and
Ecotoxicology.
2021;3:172–81.
https://doi.org/10.1016/j.enceco.2021.05.002
25.  Uddin MK, Nasar A. Walnut shell powder as a low- cost  adsorbent  for  methylene  blue  dye:  isotherm, kinetics, thermodynamic, desorption and response surface methodology examinations. Sci Rep. 2020 Dec;10(1):7983.  https://doi.org/10.1038/s41598- 020-64745-3
26.  Al-Zawahreh K, Barral MT, Al-Degs Y, Paradelo R.  Competitive  removal  of  textile  dyes  from solution  by  pine  bark-compost  in  batch  and  fixed bed column experiments. Environmental
Technology  &  Innovation.  2022  Aug;27:102421. https://doi.org/10.1016/j.eti.2022.102421
27.  Taufiq A, Hidayat P, Hidayat A. Modified coal fly ash as low cost adsorbent for removal reactive dyes from  batik  industry.  Ma’mun  S,  Tamura  H, Purnomo  MRA,  editors.  MATEC  Web  Conf. 2018;154:01037.
https://doi.org/10.1051/matecconf/201815401037
28.  Pethkar PA, Nalawade PM, Pethkar AV. Kinetics Study of Methyl Orange Adsorption from Aqueous Solutions  using  Fly  Ash  Granules  as  Low  Cost Adsorbent. 2020;79:5. https://doi.org/10.56042/jsir.v79i7.40505
29.  Potgieter JH, Pardesi C, Pearson S. A kinetic and thermodynamic  investigation  into  the  removal  of methyl orange from wastewater utilizing fly ash in different process configurations. Environ Geochem Health. 2021
Jul;43(7):2539–50.
https://doi.org/10.1007/s10653-020-00567-6
30.  Filho AV, Kulman RX, Janner NN, Tholozan LV, de  Almeida  ARF,  da  Rosa  GS.  Optimization  of
cationic  dye  removal  using  a  high  surface  area- activated carbon from water treatment sludge. Bull
Mater Sci. 2021 Dec;44(1):41. https://doi.org/10.1007/s12034-020-02333-x
31.  Laib S, Yazid HR, Sadaoui Z. Comparative Study on Removal of Textile Dyes  in Aqueous Medium by  Adsorption  Using  Modified  Drinking  Water Treatment Sludge. Arabian Journal for Science and Engineering. 2021;14. https://doi.org/10.1007/s13369-021-05950-8
32.  Atirza  V,  Soewondo  P,  Program  Studi  Teknik
Lingkungan,  FTSL,  Institut  Teknologi  Bandung. Penyisihan Zat Warna Napthol Pada Limbah Cair Batik  Dengan  Metode  Adsorpsi  Menggunakan Adsorben Tanah Liat Dan Regenerasinya. j.tl. 2018
Apr 1;24(1):93–106. https://doi.org/10.5614/j.tl.2018.24.1.7
33.  Bentahar S, Dbik A, Khomri ME, Messaoudi NE, Lacherai  A.  Removal  of  a  cationic  dye  from aqueous solution by natural clay. Groundwater for Sustainable  Development.  2018  Mar;6:255–62. https://doi.org/10.1016/j.gsd.2018.02.002
34.  Imandiani  S,  Indira  C,  Johan  A,  Budiyono. Utilization  of  Natural  Zeolite  from  Ponorogo  and Purworejo  for  Naphthol  Substance  Adsorption. Hadiyanto,  Sudarno,  Maryono,  editors.  E3S  Web Conf.
2018;31:05002.
https://doi.org/10.1051/e3sconf/20183105002
35.  Kamarudin  NHN,  Setiabudi  HD,  Abdul  Jalil  A, Adam  SH,  Muhamad  Salleh  NF.  Utilization  of Lapindo  Volcanic  Mud  for  Enhanced  Sono- sorption Removal of  Acid Orange 52. Bull Chem React  Eng  Catal.  2019  Apr  15;14(1):189. https://doi.org/10.9767/bcrec.14.1.3326.189-195 36.  Salamah  S,  Wahyuni  ET.  The  characterization  of Merapi volcanic ash as adsorbent for dyes removal from  batik  wastewater.  IOP  Conf  Ser:  Mater  Sci Eng. 2018 Oct 9;403:012007. https://doi.org/10.1088/1757-899X/403/1/012007
37.  Martins  AE,  Pereira  MS,  Jorgetto  AO,  Martines MAU,  Silva  RIV,  Saeki  MJ,  et  al.  The  reactive surface  of  Castor  leaf  [Ricinus  communis  L.] powder  as  a  green  adsorbent  for  the  removal  of heavy  metals  from  natural  river  water.  Applied
Surface Science. 2013 Jul;276:24–30. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2013.02.096
38.  Khalilzadeh  Shirazi  E,  Metzger  JW,  Fischer  K, Hassani  AH.  Design  and  cost  analysis  of  batch adsorber  systems  for  removal  of  dyes  from contaminated  groundwater  using  natural  low-cost adsorbents.  Int  J  Ind  Chem.  2020  Jun;11(2):101– 10. https://doi.org/10.1007/s40090-020-00205-1
©2023. This open-access article is distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.